également : dans les grandes fabriques, c'efî: par le 

 moyen d'une machine ; & dans les petites , on lui 

 donne cette forme à la main. 



Nos Pl. repréfentent cette machine, dont voici 

 l'explication. 



La fig. I. eft une bobine de bois qui doit traverfer 

 l'axe ji , fur lequel elle tournera. 



La fig. a. ell la même bobine couverte d'une étoffe 

 appellée futaine , coufue en forme de fac , dont les 

 extrémités font clouées fur les côtés de la bobine. 

 £ efl l'ouverture du fac , par lequel on le remplit de 

 poudre. Le diamètre du fac doit être d'un bon tiers 

 plus grand que celui de la bobine. 



La j%. 3. repréfente la bobine remplie de poudre^ 

 dont la partie B qui la ferme efl liée & repliée defTus. 

 La poudre de forme irréguliere dont on la remplit 

 pour y être arrondie , doit y être mife au moment 

 qu'on vient d'achever de la grainer , 6c pendant qu'elle 

 eft encore humide. 



La fg. 4. repréfente la mêm^e bobine enfilée fur 

 fon axe , & prête à tourner fur la table ronde c|ui la 

 porte , lorfque l'arbre C de la machine fera mis en 

 mouvement ; le mouvement lui efl donné par une 

 roue que l'eau fait tourner ; celle qui fait mouvoir 

 les pilons fert en même tems à cet ufage. 



La table eft garnie de rayons de diflance en dif- 

 tance ; ces rayons font des barres de bois demi-ron- 

 des qui y font clouées. 



Ce font ces rayons qui , par la réiiflance qu'ils 

 font au mouvement de la bobine , compriment la 

 poudre qui y efl renfermée , & impriment aux grains 

 un mouvement de rotation & un frottement qui les 

 arrondit. 



L'arbre de la machine peut mouvoir trois bobi- 

 nes 5 contenant chacune cent livres de poudre : leur 

 mouvement doit être tel qu'un homme puifTe les fui- 

 vre à fon pas ordinaire ; une demi-heure fufKt pour 

 que la poudre qui y eft renfermée foit parfaitement 

 arrondie ; on la tamife enfuite pour en ôter le pouf- 

 fier , & pour féparer les différentes groffeurs de grains 

 qui s'y font formées. 



Le procédé pour former à la main la poudre ronde 

 eft à-peu-près le même ; il diffère feulement en ce 

 qu'il ne faut pas que la poudre foit grainée , on la paffe 

 feulement par un tamis pour divifer & réduire en 

 pouffier la compofttion qui eft en malfe lorfqu'on la 

 tire du mortier ; on en remplit un petit fac de forme 

 ordinaire & de toile d'un tiffu ferré , on le lie le plus 

 près que l'on peut de la nfiatiere fans cependant la 

 fouler ; & enfuite en appuyant les deux mains def- 

 fus , on le roule avec force fur une table bien folide 

 en pouffant toujours devant foi , évitant de le rou- 

 ler dans un fens contraire ; comme le fac devient 

 flafque & lâche à mefure que la matière fe comprime 

 en la roulant , il faut en baiffer de tems en tems la 

 ligature , pour lui rendre la folidité qu'il doit avoir , 

 pour que le roulement produife fon effet ; le fac ne 

 doit pas contenir plus de quinze livres de matière , 

 ni moins de trois livres , & il fufîit de la rouler pen- 

 dant une heure au plus pour qu'elle y foit formée en 

 grains parfaitement ronds. 



Toms ]CÎÎU 



TABLÉ DES ESSAIS 



Qiù ont indiqué La meilleure proportion pour çompéféf 

 la poudre. 



NUMEROS 



DES 



Essais. 



8. 



9- 

 10. 



II. 



II. 



13- 

 14. 



15- 



16. 

 17. 

 18. 

 19. 



20. 



21. 



MATIERES i 



Dont on a conipnfc le-: pôHtires d'efaz. \ 



S.^Li^ETKh. CiiAKJiON. bOVhRt.. 



DEGRÉS DE 



Force 

 à L'Eprouvecie, 



Efîais pour connoître fi l'on 

 peut faire de la poudre fans 

 foufre, & quelle eft la quan- 

 tité de charbon qui peut 

 donner le plus de force au 

 falpetre. 



L. on. gr. 

 I G 0 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 



O 

 G 

 O 

 O 

 0 



o 



E- on. gr. 

 010 



I 

 2 



3 

 3 

 4 

 4 

 5 



on. gr. 

 o G 



Le numéro 5 . ayant donné le 

 degré le plus fort, on a ajou- 

 té du foufre à la dofe de ce 

 numéro, pour connoître fi 

 cette matière peut en aug- 

 menter la force, & jufqu'à 

 quelle quantité. 



004 

 010 

 014 

 020 



quelle quantité 

 I G o I o 4 o 

 I o o I o 4 o 

 I 005040 

 I o o I o 4 o 

 Le numéro 9, ayant donné le 

 degré le plus fort, on a ef- 

 fayé de retrancher du char- 

 bon fans diminuer le foufre, 

 jugeant que la poudre en fe- 

 roit plus forte, & il s'eft 

 trouvé qu'elle a augmenté 

 de force jufqu'au numéro 

 13- 



100 034 o ï G 

 IGO 030 O IG 

 100 024 GIO 

 IGO 020 OIG 



Comparaifon du numéro 1 3 . 

 avec les proportions qui en 

 approchent le plus , pour 

 s'afTurer que la dofe de ce 

 numéro eft la plus forte. 

 IGO 030 

 IGO 030 



IGO G 2 G 

 I G G o 2 4 _ 



Autre comparaifon du numé 

 ro 13. avec les poudres fai- 

 tes fuivant les proportions 

 les plus en ufage en Europe 

 & en Chine. 



Poudre d'Europe. 



I 0G|G2 5y|02 5y 



Poudre de Chine. 

 I og|g3g|g2o 



G. I 4 



G o 4 



G 2 o 



G I 4 



Qf fufa fans 

 l explofion. 



3< Fait explo. 

 Ifion. 



5 



7 



9 

 8 



6 



II 



14 

 12 



16 



17 

 14 

 10 



15 

 14 



1 1 



14 



Epreuves faites au moulin à poudre d'Ejfonne le 12. 

 Février t y 56 ^ fur les poudres des numéros 3. ij. & 20, 

 de la table des effais. Ces poudres y avoient été fabri* 

 quées le lo & 11 dudit mois ; &: les épreuves en ont 

 été faites avec l'éprouvette d'ordonnance qui efl 

 un mortier de fept pouces , lequel a trois onces de 

 poudre , doit jetter à cinquante toifes un globe de 

 cuivre du poids de foixante livres pour que h. poudra 



^bij 



